300 E. CAXDLOT — INDUSTRIE DES CHAUX HYDRAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 



apparition depuis quelques années seulement et 

 se fabriquent principalement dans la région de 

 l'Est, à proximité des hauts fourneaux qui four- 

 nissent une partie de leurs matières premières. 



II. 



TuÉORIE DES CUAUX ET CIMENTS 



.\vant de parler de la fabrication et des usines 

 qui produisent les chaux et les ciments, nous 

 croyons devoir résumer en quelques lignes le côté 

 théorique de cette question. 



Les chaux et les ciments sont composés essentiel- 

 lement (tableaux I et IL de silice, d'alumine, de 

 peroxyde de fer et de chaux ; on y rencontre encore 

 de petites quantités de magnésie, d'acide sulfu- 



cédé sans apporter aucune solution sérieuse. Les 

 recherches de M. H. Le Chatelier ont permis d'ar- 

 river enfin à des connaissances exactes sur la cons- 

 titution des produits hydrauliques. L'importance 

 des travaux de ce savant a été considérable, parce 

 qu'ils ont fourni au chimiste et à l'industriel des 

 bases scientifiques indiscutables pour poursuivre 

 de nouvelles études ou pourdonneràla fabrication 

 des règles précises. Voici, résumées très briève- 

 ment, les données principales établies par .M. H. Le 

 Chatelier : 



L'élément constitutif essentiel des chaux est le 

 silicate de chaux SiO-, 3CaO ; il se forme sous l'in- 

 fluence d'une température élevée par la réaction 



TABI.EAI' 1. — Composition chimique des principales chaux hydrauliques 



DESIGNATION DES CHAUX 



Chaux du Teil iPavin de Lalarg.-). 



Coiitcs-les-Pins 



Saint-Astier 



Sauveterre (Gipoulouj 



Mai-ans (Nivet"i 



Echoisy 



Paviers (Hugucl) 



Senonchos 



Laigle 



Beffcs 



Société 1 Seilley... 



des chaux j Saint-Bernard 



de l'Aube. ( Ancy-!c-Franc 



Xeuilley 



Vitry-le-Francois (Vvc Roze- 



R.jbcrt) ....'...• 



... . , „ , ( Chaux légère. 

 ^ "'leu-le-Grand. ) chaux lourde. 

 Cliaux artificiolle desMoulineaux 



23. cm 

 22.8;; 



21.83 

 15.10 

 14.05 

 11. TO 

 28.i:i 

 21.60 

 19.50 

 lfi.30 

 18.90 

 n.80 

 20.30 

 15.40 



M. 70 

 22.40 

 26.65 

 21.85 



1.40 

 4 . 30 

 1.35 



3. on 



5.94 

 4.60 

 2.15 

 1.60 

 2.05 

 5.41 

 0.23 

 5.51 

 4."Ù 



6.10 

 5.15 

 6.50 



2.30 

 2.10 



62.65 

 56.10 

 51.80 

 51.80 



1.40 

 0.50 

 1.03 

 3.90 

 1.05 

 1.40 

 0.80 

 1.10 

 0.65 

 1.15 

 1.29 

 . 50 

 1.00 

 1.1S 



. 50 

 0.60 



0.90 

 0.54 

 0.65 

 0.50 

 0.93 



0.53 

 1 . 00 

 1.30 

 0.15 



1.60 

 9.85 

 10.15 

 15.80 

 15.25 

 20.80 

 6.80 

 12.10 

 13.25 

 14.90 

 12.10 

 13.88 

 10.80 

 18.03 



9.50 

 10.90 



. 32 

 0.17 



00.00 

 00.00 

 (10. 110 

 00.00 

 00.00 

 00.00 

 00.00 

 00.00 

 ou. 00 

 00.00 



no . 00 

 00.00 



(10.011 

 00.(10 



1 00 . oo 

 100.00 



100.00 

 100. 00 



rique, quelquefois de la potasse et de la soude, 

 de l'acide tilanique, du manganèse. Enfin, dans 

 les produits fabriqués, on trouve de l'eau et de 

 l'acide carbonique provenant de l'extinction pour 

 les chaux, de l'éventement pour les ciments. 



La théorie des chaux et des ciments n'est pas 

 encore parfaitement connue, malgré les travaux 

 scientifiquesconsidérablesquionlété entrepris sur 

 ce sujet. Mais s'il reste encore bien des points 

 obscurs, du moins est-on fixé aujourd'hui sur les 

 phénomènes principaux qui produisent le durcis- 

 sement des gangues hydrauliques. 



Sans indiquer nettement les réactions (jui s'o- 

 pèrent pendant la cuisson et au moment de la 

 prise, Vicat avait établi d'une manière irréfutable 

 que le durcissement des chaux hydrauliques est 

 dft à la combinaison de la silice et de l'alumine 

 avec la chaux, le ri'>le de l'alumine étant toutefois 

 secondaire. 



Jusqu'en ces dernières années on en était resté 

 au même point; bien des hypothèses avaient été 

 émises, les théories les plus diversis s'étaient suè- 



de la silice, quand celle-ci est à un état extrême 

 de division, sur la chaux; il reste une certaine 

 quantité de chaux non combinée qui servira plus 

 tard à déterminer la réduction de la masse en 

 poudre par son extinction. 



Dans les ciments Portland il existe, en outre du 

 silicate de chaux, de l'aliiminate de chaux et un 

 silico-aluminate de chaux qui sert de fondant pour 

 faciliter la combinaison de la silice avec la chaux. 



Les ciments à prise rapide contiennent une plus 

 grande quantité d'aluminale de chaux: ils ren- 

 ferment aussi du ferrite de chaux. 



(Juuiul les produits hydrauliques en poudre fine 

 sont mis au contact de l'eau, les réactions suivantes 

 prennentnaissance : l'aluminate dechauxs'hyilrate 

 rapidement et cristallise : 



.■M^O', 3CaO -f Aq = .Vl•-0■^ SCaO. 1211-0. 



Le silicate de chaux se dédouble en chaux, qui 

 se transforme en hydrate, et en silicate mono- 

 calcique : 



SiO^ 3CaO + Aq = SiO'. Ca 0, 2,5 H-; 4- 2CaO, 11-' 0. 



